4 12 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Sur la transformation du fer au point de Curie. 

 iSote (') de M. P. Dejeax, transmise par M. H. Le Ghatelier. 



On est encore loin d'être d'accord sur la nalure de la transformation qui 

 s'accomplit dans le fer au point de Curie. Suivant les uns, cette transfor- 

 mation est essentiellement allotropique; suivant d'autres, au contraire, 

 elle est d'origine purement magnétique. 



Nous allons rapporter ici quelques essais qui ont été entrepris dans le but 

 de contribuer à éclaircir un peu cette question. 



Nous avons disposé au centre d'un solénoïde suffisamment long pour que 

 l'influence des bouts soit assez faible, un barreau cylindrique d'acier extra- 

 doux, ayant i™20o""" de longueur et 20""" de diamètre. 



Une bobine d'épreuve disposée sur la partie centrale du barreau permet 

 de déterminer, au moyen d'un balistique étalonné, la variation du flux qu'il 

 subit lorsqu'on inverse le courant dans le solénoïde. C'est ainsi que nous 

 avons pu établir la courbe :s — /(5e) représentée figure i sous la dési- 

 gnation E = o. 



Nous avons alors substitué au barreau monobloc dont nous venons de 

 parler, un barreau à peu près identique, mais constitué par un empilage de 

 120 cylindres de 20'°™ de diamètre et de 10""" de longueur. Le métal de 

 ces cylindres a été pris dans le même lingot et traité de la même façon que 

 celui du barreau précédent. Malgré l'ajustage soigné de ces 120 cylindres, 

 ils ne plaquent pas sans laisser entre eux de petits intervalles d'air. 



En comparant la densité apparente du cylindre ainsi constitué, à la 

 densité réelle de l'acier, nous avons pu évaluer ào"'™,o65 la valeur moyenne 

 de l'entrefer existant ainsi entre chaque cylindre. 



En opérant comme il a été dit pour le cylindre monobloc, avec une 

 bobine d'épreuve de 200"^"^ de longueur (de manière que le flux 

 observé soit bien le flux moyen qui traverse les cylindres d'acier et les 

 entrefers, dans la région centrale de l'empilage), on obtient la courbe 

 E = o, o65 de la figure t . 



En interposant ensuite entre chaque cylindre, des papiers, des cartons, 

 ou même des cylindres de bois, d'épaisseur rigoureusement régulière, et 

 en opérant toujours de même, nous avons obtenu successivement les 

 courbes E = o, 27 ; E = 1,2; E = 2,6; E = 5 de la figure i. 



(^) Séance du 16 aoùl 1921. 



